( 1233 ) 



terminer plus à loisir les diverses propriétés de cet alliage, dont la compo- 

 sition normale est de loo parties de cuivre pour 1 1 parties d'étain. 



» Nous nous proposons, dans cette Note, de faire connaître dans quelle 

 mesure ces propriétés peuvent différer d'un bronze à l'autre. 



» Dans le courant de l'année 1872, et pour l'étude des propriétés du 

 bronze préparé avec le phosphore, M. le général Morin s'était prociiré, 

 auprès de M. le Ministre de la Guerre, deux barres de bronze de mêmes 

 dimensions, l'une fondue suivant les anciens procédés, l'autre obtenue par 

 la méthode au phosphore. 



» Ces deux barres avaient des dimensions suffisantes pour que la coulée 

 en ait pu être faite dans les meilleures conditions. Cependant les taches 

 d'étain y étaient nombreuses, et un grand nombre de bulles se remarquaient 

 sur quelques-imes des surfaces. Nous n'avons fait nos déterminations prin- 

 cipales que sur les parties les plus saines de ces barres, détachées de la 

 masse avec une fraise, et rabotées de manière à nous procurer des solides 

 d'une forme exactement géométrique. 



» Dans nos chiffres de 1870, déterminés pour la plupart au chemin de 

 fer d'Orléans, les bronzes les plus compactes et les plus homogènes étaient 

 en même temps ceux qui avaient le mieux résisté à la traction, qui y 

 avaient obéi en se prêtant aux allongements les plus considérables, et 

 qui s'étaient fait remarquer pendant le travail par un surcroît de dureté 

 à l'outil. 



» Nous fîmes, avec les bronzes de la fonderie de Bourges, de petites tiges 

 d'épreuve, entièrement semblables à celles que nous avions essayées pen- 

 dant le siège, et nous nous serions contentés de la comparaison des chiffres 

 ainsi obtenus, si une circonstance favorable ne nous avait offert les moyens 

 de rendre la comparaison bien plus décisive encore. MM. Laveissière, qui 

 avaient fabriqué en 1870 plus de cent pièces de canon, se sont décidés à 

 envoyer des pièces semblables à l'exposition de Vienne, et ils nous ont 

 autorisés à faire couper, comme nous l'entendrions, l'une de ces pièces 

 coulées, pour en tirer tels échantillons qui pourraient nous servir le mieux 

 à la détermination de la résistance. 



» Nous ne pouvions mieux faire que d'opérer sur des échantillons de 

 dimensions identiques à celles des barres venues de Bourges, et de les sou- 

 mettre identiquement aux mêmes épreuves. 



I. M. L'hôte, que l'Académie connaît déjà par quelques travaux, a bien voulu fairel'ana- 

 lyse de ces bronzes, dont la composition est la suivante : 



